SÉANCE DU 23 JUILLET I906. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur lex alliages de plomb cl de calcium. NoU; do M. L. 

 IIackspill, présentée par m. II. Moissan. 



On connaît depuis longtemps quelques alliages du plomb avec les métaux 

 alo;ilins et alcalino-terreux. 



L'alliage que le plomb forme avec le sodium a même été employé pour la prépara- 

 lion de ce métal par éleclrolyse. 



Dès i85g, Caron (') signale un alliage de plomb el de calcium qu'il obtient jiar la 

 réduction du cldorure de calcium par le sodium en présence du plomb. 



M. H. Moissan (-) a constaté que le calcium cristallisé s'unit facilement au plomb 

 au-dessus du point de fusion de ce métal. 



M. Sellik {■■') a repris les mêmes expériences avec le calcium de Bitlerfeld. l'^nlin 

 M. J. Norman Pring ('), en réduisant l'oxyde de plomb par le carbure de calcium, a 

 obtenu un alliage à 2,6 pour 100 de calcium. 



Dans une Note jirécédente nous avons indiqué une préparation des alliages du cal- 

 cium avec le cuivre et l'argent, basée sur la réduction du chlorure métallique par un 

 excès de calcium. Cette réaction peut être appliquée au chlorure de plomb. La réaclion 



Pb CP -H « Ca =r Ca Cl'^ -H (n — I ) Ca 



est exothermique, elle dégage 85"', 9 sans compter la chaleur fournie par la formation 

 de l'alliage que donne le ])lomb mis en liberté avec l'excès de calcium. Aussi, lorsque 

 dans du chlorure de plomb fondu on projette de petits fragments de calcium, la combi- 

 naison se produit-elle avec explosion. En opérant comme nous l'avons indiqué pour 

 l'alliage d'argent et de calcium {^), c'est-à-dire dans un creuset de fer brasqué à la 

 magnésie et fermé par un couvercle vissé, on obtient un culot d'alliage recouvert d'une 

 niasse spongieuse d'un mélange de chlorure, d'oxyde et d'azoture de calcium. 



Avec loos de chlorure de plomb et 4o° de tournure de calcium nous avons préparé 

 un culot d'une trentaine de grammes contenant 21 pour 100 de calcium. 



Ce procédé, qui a l'avantage d'être rapide et de ne pas nécessiter l'emploi d'appareils 

 compliqués, est impraticable pour la préparation des alliages riches en calcium. C'est 

 ainsi qu'avec loo'i de chlorure et 60" de métal nous avons obtenu un tout petit culot 

 contenant seulement 27 pour 100 de calcium et présentant des inclusions de chaux et 

 d'azoture de calcium. 



Le rendement est donc très faible, même si l'on a soin d'ajouter au mélange du chlo- 

 rure de calcium fondu, ce qui augmente la couche protectrice. 



(') Carox, Coi)i/)/.e.s rcru/iis, t. XL VIII, 1S59, p. 44o. 



(■-) Moissan, Annales de Cliimie et de Physique, t. XVIII, 189g, p. k)."). 



(') Setlik, Chein. Zeil., igoS, p. 218. 



(') J. NoioiAN Pring, Client. Soc., t. LXX.WII, igoô, p. i53o. 



(') L. Hackspill, Comptes rendus, l. CXLII, 1906, p. 89. 



